Einzelne Mineralien. 



-27- 



Die eingeklammerten Werthe sind nicht ganz zuverlässig. Es folgt 

 SiO 2 : Y 2 3 : H 2 = 2 : 1,044 : 0,467 = 4:2:1, also die Formel H 2 Y 4 Si 4 15 . 

 Etwas Erbin-, Holmin- und Spuren von Didyinerde, zusammen noch nicht 

 6°/ , sind in der Yttererde enthalten. Der Gehalt an CO 2 im Thalenit 

 ist nicht durch begonnene Verwitterung zu erklären ; er deutet Ähnlichkeit 

 des Minerals mit Kainosit an. In HCl löst sich der Thalenit leicht unter 

 Abscheidung gallertiger SiO 2 . Bei Behandlung mit Säuren giebt er Gas 

 ab (etwa 2 ccm pro Gramm), das zum grössten Theil aus N besteht, aber 

 auch Helium enthält. Um die in der Analyse angegebene Menge von 

 Stickstoff, Helium u. s. w. ist der Glühverlust vermindert um H 2 und CO 2 . 

 Wasserstoff und Kohlenwasserstoff sind auch im Thalenit enthalten. V. d. L. 

 wird er weiss und undurchsichtig, schmilzt aber nicht. In der Boraxperle 

 löst er sich ohne Färbung auf, ist aber unlöslich in der Phosphorsalzperle. 

 Er verwittert leicht, wird dabei locker, erdig. Sein spec. Gew. ist dann 

 = 3,945. Eine Analyse verwitterten Materials ergab: 27,69 SiO 2 , 58,58 Y 2 3 , 

 1,51 Fe 2 3 , 0,35 Al 2 3 + BeO, 2,19 CaO, 0,40 MgO, 1,07 Na 2 0, 0,22 SnO, 

 2,70 H 2 0, 3,32 CO 2 , 2,50 Glühverlust (ausschliesslich H 2 und CO 2 ) 

 = 100,53. Bei der Verwitterung werden Fe 2 3 , CaO, Na 2 0, CO 2 , H 2 

 aufgenommen ; auch organische Substanz stellte sich ein , da beim Glühen 

 im Kolben bituminös riechendes Wasser mit schwach alkalischer Beaction 

 abgegeben wird. 



Der Thalenit giebt den Typus für eine Mineralgruppe ab , die 

 in der Formel Analogie zeigen: Thalenit = H 2 Y 4 Si 4 15 , Yttrialit 

 = FeY 4 Si 4 15 (umgestaltete Formel), Bowlandit = FeY 4 Si 4 14 F 2 , Kainosit 

 = H 4 Ca 2 Y" 2 Si 4 14 C0 3 . Auch zum Laumontit lassen sich chemische und 

 krystallographische Beziehungen finden. 



Nachtrag. Von dem fleischrothen Thalenit wurde eine durch ge- 

 ringeres spec. Gew. von 4,11 — 4,16, gelbe Farbe, grössere Durchsichtigkeit, 

 stärkeren Glanz, schwächere Doppelbrechung und muscheligen Bruch aus- 

 gezeichnete Substanz abgetrennt, die in jenem spärlich eingewachsen war 

 und oft durch einen dunkelrothen Band sich abgegrenzt zeigte. Sie erwies 

 sich als gelber Thalenit, wohl von besonderer Beinheit. Die Analyse ergab : 



CO 2 war nicht vorhanden. Der Brechungsexponent wurde mit einem 



SiO 2 30,72 



Y 2 3 (At.-Gew. 246,2) .... — 



Fe 2 3 + Al 2 3 ? — 



CaO 0,34 



MgO — 



Na 2 — 



SnO 2 ? 0,14 



H 2 — 



31,05 

 63,91 

 0,25 

 0,40 

 0,10 

 0,36 

 0,23 

 1,54 

 1,96 



Glühverlust (abzüglich H 2 0) . . — 



99,80 



Prisma zu n = 1,713 bestimmt. 



R. Scheibe. 



